на изпитвания образец, mm
 3 — 5
 > 5 — 7,5
 > 7,5 — 10
 3 — 5
 Температура на изпитването, °C
 – 50
 – 50
 Якост на удар, J/cm2
 Средно за 3 образеца
 30
 35
 40
 60
 За отделен образец
 24
 28
 32
 48
 Таблица 6.3
 Минимални допустими действителни стойности на налягането на разрушаване и на коефициентите на напрежение
 CNG-1
 Изцяло метални
 CNG-2
 Намотка върху цилиндричната част
 CNG-3
 Намотка върху цялата обвивка
 CNG-4
 Изцяло композитни
 Налягане на разрушаване
 [MPa]
 Коефициент на напрежение
 [MPa]
 Налягане на разрушаване
 [MPa]
 Коефициент на напрежение
 [MPa]
 Налягане на разрушаване
 [MPa]
 Коефициент на напрежение
 [MPa]
 Налягане на разрушаване
 [MPa]
 Изцяло метални
 45
 Стъкло
 2,75
 50 1)
 3,65
 70 1)
 3,65
 73
 Арамидно влакно
 2,35
 47
 3,10
 60 1)
 3,1
 62
 Въглеродна нишка
 2,35
 47
 2,35
 47
 2,35
 47
 Хибридни
 2)
 2)
 2)
 Забележка 1) — Минимално действително налягане на разрушаване. Освен това трябва да се извършат пресмятания в съответствие с точка 6.5 от настоящото приложение, за да се докаже, че минималният коефициент на напрежение съответства на изискванията.
 Забележка 2) — Коефициентът на напрежение и налягането на разрушаване трябва да се пресметнат в съответствие с точка 6.5 на настоящото приложение.
 Таблица 6.4
 Изпитвания за окачествяване на конструкцията на бутилките
 Изпитване и номер на допълнението
 Тип бутилка
 CNG-1
 CNG-2
 CNG-3
 CNG-4
 A.12
 Разрушаване
 X *
 X
 X
 X
 A.13
 Цикъл при околна температура
 X *
 X
 X
 X
 A.14
 Изпитване в киселинна среда
 X
 X
 X
 A.15
 Изпитване с открит пламък
 X
 X
 X
 A.16
 Проникване
 X
 X
 X
 X
 A.17
 Якост при прорези
 X
 X
 X
 X
 A.18
 Изпитване на пълзене при висока температура
 X
 X
 X
 A.19
 Изпитване на продължителна (дълговременна) якост
 X
 X
 X
 A.20
 Изпитване на падане
 X
 X
 A.21
 Просмукване
 X
 A.24
 Характеристики на УПН
 X
 X
 X
 A.25
 Изпитване на усукване на дънната втулка
 X
 X
 A.27
 Циклично натоварване с природен газ
 X
 A.6
 Оценка на пропускането преди разрушаване
 X
 X
 A.7
 Цикъл с екстремни температури
 X
 X
 X
 X
 X
 =
 изисква се
 *
 =
 не се изисква за бутилките, конструирани в съответствие с ISO 9809 (стандартът ISO 9809 предвижда тези изпитвания).
 Таблица 6.5
 Изпитвания на партиди
 Изпитване и номер на допълнението
 Тип бутилка
 CNG-1
 CNG-2
 CNG-3
 CNG-4
 A.12
 Разрушаване
 X
 X
 X
 X
 A.13
 Цикъл при околна температура
 X
 X
 X
 X
 A.1
 Изпитване на опън
 X
 X †
 X †
 A.2
 Изпитване на удар (стомана)
 X
 X †
 X †
 A.9.2
 Покритие *
 X
 X
 X
 X
 X
 =
 изисква се
 *
 =
 освен когато не се използва предпазно покритие.
 †
 =
 изпитва се обвивката
 Таблица 6.6
 Критични изисквания към контрола на продукцията
 Тип
 Тип бутилка
 Изисквания към проверката
 CNG-1
 CNG-2
 CNG-3
 CNG-4
 Гранични размери
 X
 X
 X
 X
 Качество на повърхността
 X
 X
 X
 X
 Дефекти (ултразвукова дефектоскопия или еквивалентен метод)
 X
 X
 X
 Твърдост на металните бутилки и обвивки
 X
 X
 X
 Изпитване на хидравлично налягане
 X
 X
 X
 X
 Изпитване на херметичност
 X
 Маркировка
 X
 X
 X
 X
 X
 =
 изисква се
 Таблица 6.7
 Изменение